SULLA DILATAZIONE DEL SOLFO FUSO 



NOTA 



DEL DOTTOR S. SCICMLOyE 



(presentata dal socio Fisati nella seduta dell'8 luglio 1877). 



Dopo le sperienze del prof. Pisati sulla, dilatazione del solfo fuso restava a ve- 

 dere se la diversa provenienza del solfo influisse sulla sua dilatazione e se spin- 

 gendo lo scaldamento sino al punto di ebollizione si avessero risultati eguali a quelli 

 di Moitessier. 



11 prof. Pisati non avendo potuto egli stesso occuparsi della quistione, ha inca- 

 ricato me di risolverla ed io seguendo i suoi metodi ho studiata la dilatazione del 

 solfo precipitato dall' iposolfito sodico e purificato con ripetute cristallizzazioni nel 

 solfuro di carbonio. I risultati delle mie sperienze dimostrano che il solfo così pre- 

 parato si comporta come il solfo naturale e che spinto lo scaldamento fino a 440° si 

 trovano poi per il coefficiente di dilatazione, valori quasi identici a quelli di Moi- 

 tessier. 



Il dilatometro da me adoperato consiste in un recipiente cilindrico della capacità 

 di circa 6 e. e. terminato superiormente da un cannello capillare graduato. Le co- 

 stanti di questo dilatometro sono: 



a) coefficiente medio di dilatazione tra 25° e t°. 



k = Q, 000 02701 + 0, 000 000 0192 (t— 25); 



b) capacità del dilatometro a 25° alla divisione del cannello, 



C= 6 CC , 2441; 

 e) capacità di una divisione del cannello a 25° 



c=0 cc , 000 9866; 

 d) rapporto tra la capacità del recipiente e la capacità di una divisione 



£=6329. 



